3 o 6 Hijlolre naturelle , 
la balance hydroftatique, elle le trouva pe- 
fer quatre cent foixante-neuf livres le pied 
cube ; ce qui cependant n’approche pas 
encore de la denfité requife pour une bonne 
fonte. 
Et en effet ayant fait convertir en fer 
fuccefliveinent , & par mes meilleurs ou¬ 
vriers 9 toutes les petites gueufes refondues 
& provenant de ces tronçons de canon, 
nous n’obtinmes que du fer d une qualité 
très commune , fans aucun nerf , & d’un 
grain affez grosauffi différent de celui de 
mes forges que îe fer commun l’eft du 
bon fer. 
En 1770 , on m’envoya de la forge de 
Ruelle en Angoumois , où Ton fond actuel¬ 
lement la plus grande partie de nos canons * 
des échantillons de la fonte dont on les 
coule 3 cette fonte a la couleur grife * le 
grain affez fin, & pefe quatre cent quatre- 
vingt-quinze livres le pied cube ( d) ; ré- 
✓ 
(<i) Ces morceaux de fonte envoyés du fourneau de 
Ruelle, étoient forme cubique ce trois pouces , foi- 
bles dans toutes leurs dimenuons ; le premier marqué 5 , 
pefôit dans l’air 7 livres 2 onces 4 gros & demi , c’eft- 
à-dire , 916 gros & demi. Le même morceau pefoit 
dans l’eau 6 libres 2 onces 2 gros 5 c demi ; donc le vo¬ 
lume d’eau égal au volume de ce morceau de fonte 9 
pefoit 130 gros. L’eau dans laquelle il a été p^efé , pe- 
foit elle-même 70 livres le pied cube. Or 130 gros : 7a 
livres : : 916 gros i : 493 *3 livres , poids du pied 
cube de cette fonte. Le fécond morceau marqué F , 
pefoit dans l’air 7 livres 4 onces 1 gros » c’eft-à -dire , 
919 gros. Le meme morceau pefoit dans l’eau d livres 
3 onces 6 gros 9 c’eft-à-dire 798 gros ; donc le volume 
